Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 9S9 



einiger wichtigerer Sorten ge- 

 stattet vorläufig die Unterscheidung nachstehender Gruppen. 



a) Holz gleichmässig und tief schwarz, kalte Kalilauge nicht oder 

 nur gelblich färbend, ohne dass in letzterem Falle eine merkliche Lö- 

 sung von Kernstoff stattfände. 



Bombay-Ebenholz (Abstammung siehe p. 132). Im Mikroskope 

 durchaus braunschwarz, Gefässe bis 0,1'! mm weit, mit einander ab- 

 flachenden Hoftüpfeln, Markstrahlen fast ausnahmslos einschichtig, 

 0,18 bis über 1,00 mm hoch, mit 21 — 67 [j, hohen und 18 — 27 [jl breiten 

 Zellen. Calciumoxalatkrystalle in letzteren häufig, im Strangparenchym 

 spärlich. Dünne Schnittchen färben Kalilauge gelblich. 



angeblich ostindischer Herkunft, stimmte mit dem vorigen in der Fär- 

 bung sowie im Verhalten gegen Kalilauge überein, unterschied sich aber 

 durch die vielen zwei- bis dreischichtigen (bis über 1,00 mm hohen), 

 sehr krystallreichen Markstrahlen, deren Zellen, 13 — 65 [x hoch und 

 8 — 24 [JL breit, also zum Theile kleiner als beim Bombay-Ebenholze sind. 

 Gefässe 0,05—0,09 weit, einzeln, und bis zu 8 radial gereiht. 



Madagascar-Ebenholz, von Diospyros Itaplostijlis Boir. und von 

 D. inicrorhomhus Hiern. abgeleitet i), erscheint durch den schon unter der 

 Lupe auffallend röthlichen, im Mikroskope mit erstarrtem Gummi ver- 

 gleichbaren Inhalt der Markstrahlzellen und des krystallreichen Strang- 

 parenchyms^), sowie das Farblosbleiben der mit dünnen Schnitten bei 

 gewöhnlicher Temperatur zusammengebrachten Kalilauge (die sich erst 

 beim Erhitzen röthet) ausgezeichnet. Gefässe bis 0,13 mm weit, Mark- 

 strahlen häufig zwei- (bis drei-)schichtig (wenigstens theil weise). — In 

 1 — 2 m langen, 10 — 4 cm dicken Stämmen im Handel. Sehr geschätzt. 



b) Holz nur zum Theile schwarz, im Uebrigen, mitunter überwie- 

 gen, braun gefärbt. 



1 . Krystalle nur in den Markstrahlen. 



I In der Uel)orsicht (p. -132) wurden in Folge eines Versehens das Madagascar- 

 und das Macassar-Ebenholz als identisch bezeichnet, was thatsächlich nicht der Fall 

 ist. Siehe hierüber weiter oben im Texte. 



2) Derselbe zeigt thatsächlich die Reactionen des »Schutzgummis«: Entfärbung 

 und Löslichkeit in Alkohol nach dem Erwärmen mit Kaliumchlorat und Salzsäure. 

 In krystallführenden Zellen ist der organische Inhalt oft tief gebräunt. 



3) Der Inhalt der meisten Markstrahl- und Strangparenchymzellen wird durch 

 Eisenchlorid geschwärzt. 



